412 "Vierundfünfzigstes Kapitel: Der Mineralstoffwechsel in den oberird. AchBen teilen. 



April August November Februar 

 im Außenholz 3,19 4,18 4,73 3,74 % Phosphorsäure in der Asche 

 „ Innenholz 0,34 0,35 0,41 0,35% „ „ „ 



Hier scheint die Speicherung von Phosphorverbindungen im Splint im 

 Herbst ihren Ausdruck zu finden. 



Der Schwefelgehalt der Holzasche beträgt (als SO3 berechnet) in 

 der Regel nicht mehr als 3—4%, aber oft auch weniger als 1%. Über 4,5% 

 Schwefelgehalt gehört schon zu den selteneren Befunden. Derartige Fälle 

 liegen u. a. vor beim Holze von Prunus Mahaleb (6,94%); Sapium aucu- 

 parium (5,22%), Acer platanoides (4,62%), Quercus pedunculata (bis 5%, 

 aber meist weniger), Morus alba (9,82%) und Pinus Strobus (10,29%). 

 Über die Bindungsform des im frischen Holze enthaltenen Schwefels 

 ist nichts bekannt. Auslaugen ließ sich in den Versuchen Schroeders 

 mit Fichtenholz nur eine sehr geringe Quantität von Schwefelverbindungen. 

 Das Splintholz scheint in der Regel etwas höheren Schwefelgehalt aufzu- 

 weisen als das Kernholz; wahrscheinlich ist daran der Gehalt an lebenden 

 Zellen mit ihren Eiweißsubstanzen beteiligt. 



Die Kieselsäure schwankt bei den meisten Holzarten sehr in ihrer 

 Quantität. Ganz fehlt sie wohl nie; die häufigsten Werte bewegen sich 

 zwischen 1 —3% der Reinasche. Doch gibt es eine Reihe von Holzgewächsen, 

 deren Stammholz eine sehr kieselsäurereiche Asche liefert: Cedrela brasi- 

 liensis 45,87%, Gourliaea decorticans 13,95%, Celtis Tala 15,87%, Acacia 

 cavenia 15,90%, Olea europaea 14,23%, Rubus Idaeus 7,23%, Kernholz 

 der Eiche bis 11,54% (meist aber weniger), Fagus silvatica bis 10,04%, 

 Larix decidua 11%, Picea excelsa bis 36,18% (stets SiOo reich!). Lärche 

 und Fichte zeigen nicht nur im Holze den Charakter kieselsäurereicher 

 Pflanzen. Abies pectinata ist stets ärmer an SiOo und reicher an Kalk 

 [CouNCLER (1)]. Im Holze von Pinus maritima fanden Fliche und Gran- 

 DEAu (2) 9,18% der Asche an Kieselsäure, bei Pinus austriaca 7,14% SiOg. 



Das Splintholz pflegt bei etwas kieselsäurereicheren Bäumen in der 

 Regel viel ärmer an Kieselsäure zu sein als das Kernholz. So bei Lärche 

 im Kernholz 10,96%, im SpHnt 4,92% der Asche an SiOg; bei Quercus 

 50 jähriger Stamm: Kernholz 11,54%, Splint l,99%Si02; 345 jähriger Stamm: 

 Kern 5,01%, Splint 4,34% SiOg in der Holzasche. Ältere Stämme liefern 

 eine kieselsäurereichere Holzasche als jüngere. Konform nimmt in den 

 oberen Regionen des Holzkörpers der Kieselsäuregehalt gegenüber den 

 unteren Stammpartien ab. So bekundet die Kieselsäure ihren Charakter 

 als Membranbaustoff auch im Holze und kann, wie bei den Coniferen, hierin 

 manchmal ein vikariierendes Verhältnis zum Kalk zeigen. Bei Verkernungs- 

 prozessen im Holze ist Kieselsäure ebenfalls beteiligt. Sehr kieselsäurereich 

 sind auch die Chrysobalaneen in ihrem Holzkörper, von dem mir jedoch 

 Aschenanalysen nicht vorliegen. 



An dieser Stelle sei auch der eigentümlichen, nach älteren und neueren 

 Analysen (3) aus fast reiner Kieselsäure bestehenden Füllmassen der Inter- 

 nodienhohlräume indischer und chinesischer Bambusen gedacht: Tabaschir, 

 über dessen Eigenschaften Cohn (4) zuletzt ausführlich berichtet hat. 



1) G. CouNCLER, Just (1886), I, 161. — 2) F. Fliche u. L. Grandeau, 

 Ann. Chim. et Phys. (1873), p. 383. — 3) John, Schweigg. Journ , 2, 260 (1811)-, 

 Brewster, Ebenda, 2g, 411 (1820), 52, 412 (1828); Brewster u. Turner, Pogg. 

 Ann., 13, 522 (1828); Turner, Ann. Chim. et Phys. (2), J7, 315 (1828); Thomson, 

 Journ. prakt. Chem., 5, 21 (1836); Poleck, Botan. Zentr., jo, 320 (1887). — 

 4) F. Gohn, Beitr. Biol. d. Pfl., 4, Heft 3, p. 365 (1887); Th. Dyer, Natura (1887), 



